Karbonatgesteine 



691 



Wasser abu'espiilt und claim mit Schwefel- 

 amnioniuni iibergossen. Da sich Kalkspat 

 sc-hon in der Kalte leicht mit Eisenchlorid 

 umsetzt unter Abscheidung von Eisenhydr- 

 oxyd, das durch Schwefelammoniuiii in 

 schwarzes Eisensnlfid verwandelt wird, farbt 

 cr sich bei dieser Behandlung dunkel. Dolo- 

 niit reagiert in der Kalte nur sehr langsam 

 mit Eisenchlorid und wird daher durch das 

 Schwefelammonium nur schwach griinlich 

 uclarbt. Sind von vornhereiu groBere 

 Mengen von Eisenverbindungen im Gestein 

 vorhanden, so ist die Reaktion naturlieli 

 nicht anwendbar. 



Bei der zweiten Lembergschen Reaktion 

 \rrwendet man statt Eisenchlorid eine mit 

 Blauholz versetzte Losung von Aluininium- 

 chlorid. Zu einer Losung von 1 Teil wasser- 

 t'reiem Aluininiumchlorid in 15 Teilen Wasser 

 wird soviel Blauholzextrakt zugegeben, bis 

 sie undurchsichtig erscheint (etwa 20 bis 

 30 g des kauflichen Extraktes auf 1 1 Losung). 

 LaBt man diese Losung auf dasgrobgepulverte 

 Mineral oder eineu Schliff in der Kalte 5 bis 

 10 Minuten lang ruhig einwirken und spiilt 

 claim vorsichtig mit Wasser ab, so erscheint 

 Kalkspat durch oberflachlich abgelagerten 

 Tonerdelack violett gef arbt, wahrencl Dolomit 

 farblos bleibt. 



Audi Silbernitrat gegeniiber verhalten 

 sich beide Mineralien verschieden. Schiittelt 

 man das nicht zu feine Pulver etwa eine halbe 

 Minute mit einigen Kubikzentinietern einer 

 zehntelnormalen (1- bis 2 prozentigen) Silber- 

 nitratlosung; spiilt claim sogleich mit Wasser 

 gut ab, gibt etwas Kaliumchromat- oder 

 Kaliumbichromatlb'sung hinzu und spiilt 

 wieder mit Wasser ab, so erscheint Kalk- 

 spat durch das aus clem zuerst entstandenen 

 Silberkarbonat gebildete Silberchromat 

 dunkelrot gefarbt, wahrencl Dolomit unver- 

 andert bleibt. 



id) Quantitative Bestimmung des 

 Dolomitgehaltes dolomitischer Kalk- 

 steine nach Hinden. Die schnellere 

 Umsetzung des Kalkspats mit Eisenchlorid 

 laBt sich nach Fr. Hind en zu einer annahernd 

 quantitative!! Bestimmung des Ueberschusses 

 an Calciumkarbonat in dolomitischen Kalken 

 verwenden. 1 g feinstes Gesteinspulver wird 

 mit 5 ccm einer 5 prozentigen Kalium- 

 rhodanidlosung iibergossen und unter tiich- 

 tigem Umschiitteln aus einer Biirette so 

 lange eine 10 prozentige Eisenchloridlosung 

 zugegeben, bis bleibende Rotfarbung ein- 

 tritt. Die Anzahl der verbrauchten Kubik- 

 zentimeter Eisenchloridlosung mit 7 bis 

 8 multipliziert ergibt den UeberschuB an 

 Calciumkarbonat in Prozenten, der Unter- 

 schied gegen 100 somit den Dolomitgehalt. 

 Da sich Dolomit ebenl'alls, wenn auch viel 

 langsamer, mit Eisenchlorid umsetzt, fallen 

 die Ergebnisse leicht zu hoch aus. 



Mit Kupfersulfat reagiert Kalkspat eben- 

 falls sehr viel schneller als Dolomit. Kocht 

 man 1 g feingepulverten Kalkspat mit 5 ccm 

 einer 10 prozentigen Kupfersulfatlosung, so 

 wird alles Kupl'er ausgel'allt. Das Filtrat 

 wircl daher .ulurch Ainmoniak nicht mehr 

 blau gefarbt, wahrencl bei Anwendung von 

 Dolomit eine sehr starke Blaufarbung ein- 

 tritt, 



IB) Verhalten zu Kupfernitrat. 

 Wie W. Meigen und 0. Mahler gezeigt 

 haben, verhalten sich Kalkspat und Dolomit 

 auch Kupfernitrat gegeniiber sehr ver- 

 schieden. Schiittelt man die feingepulverten 

 Mineralien mit einer verdunnten Kupfer- 

 mtratlosung langere Zeit bei gewohnlicher 

 Temperatur. so lost sich Kalkspat vollig 

 auf, wahrend Dolomit nur wenig angegriffen 

 wird. Dieses Verhalten kann daher zur 

 Trennung von Kalkspat und Dolomit in 

 Gemischeii z. B. in dolomitischen Kalk- 

 steinen dienen. 



K. Spangenberg benutzt die gleiche 

 1 Reaktion zur Unterscheidung von Kalk- 

 spat und Dolomit in Dunnschliffen. Der 

 Schliff wircl einige Minuten mit einer heiBen 

 Kupfernitratlosung behandelt und abgespiilt. 

 Kalkspat erscheint claim durch das aus- 

 gefallte basische iCupferkarbonat im auf- 

 faUendenLicht deutlich grun gef arbt, wahrend 

 Dolomit kaum eine Farbung erkennen laBt. 

 Die LTnterschiede werden noch deutlicher, 

 wenn man den gut ausgewaschenen Schliff 

 in eine Losung von Ferrocyankalium legt, 

 mit der sich das Kupferkarbonat zu clem 

 viel starker gefarbten, braunen Ferrocyan- 

 | kupfer umsetzt. 



if) Nachweis von Eisen in Karbo- 



naten nach Krech und Heeger. Das 



Vorhandensein von Eisen in Karbonaten 



laBt sich nach K. Krech und W. Heeger 



dadurch leicht sichtbar inachen, dafi man 



die Karbonate mit einer verdunnten ( l / w 



normalen) Salzsaure behandelt, der man 



etwas Ferricyankalium zusetzt. Das durch 



die Salzsaure geloste Eisen setzt sich sofort 



mit dem Ferricyankalium zu Turnbullschem 



Blau um, w r odurch die eisenhaltigen Stellen 



mehr oder weniger stark blau gefarbt werden. 



Da sowohl Kalkspat wie Dolomit fast 



j stets geringe Mengen von Eisen enthalten, 



' bei Kalkspat aber die Auflosung und daher 



i auch die Fallung des blauen Farbstoffs 



sehr viel schneller vor sich geht als bei 



Dolomit, kann diese Reaktion in vielen 



Fallen auch zur Uuterscheidung beider 



Mineralien verwendet werden. 



Bei alien diesen Reaktionen handelt es 

 sich nicht um eine verschiedene Reaktions- 

 weise, sondern nur um verschiedene Reaktions- 

 geschwindigkeit. Daher gibt auch Dolomit 

 alle fiir Kalkspat angefiihrten Reaktionen, 

 \vcnn er sehr fein gepulvert wird und die 



44* 



